y [1] 0,385 0,390 0,480 0,465 x [1] 0,373 0,417 0,450
0 0 0 β2 5 20 30 40 60 Cor Amarela 300 1.2. Valores máximos para o coeficiente de retrorreflexão Especificações fotométricas das marcações ou gráficos distintivos da classe D: Quadro 2 Valores máximos para o coeficiente de retrorreflexão R’ [cd.m–2.lx–1] Ângulo de observação α [°] Ângulo de incidência β [°] β1 0 0 0 0 α = 0,33° (20') β2 5 30 40 60 Qualquer cor 0,359 0,513 0,414 x [1] 0,720 0,735 0,665 0,643 vermelho 7. IMPERMEABILIDADE??? À ÁGUA 7.1. É imersa uma unidade-amostra de marcação retrorrefletoras durante 10 minutos num banho de água a 50 ± 5 °C, devendo o ponto mais elevado da parte superior da face retrorrefletora situar-se a cerca de 20 mm abaixo da superfície da água. Este ensaio é repetido rodando-se a unidade-amostra 180°, de modo a que a face retrorrefletora esteja para baixo e a face posterior esteja coberta por cerca de 20 mm de água. A seguir, as óticas são imediatamente imersas, nas mesmas condições, num banho a uma temperatura de 25 ± 5 °C. 7.2. A água não deve penetrar na face refletora da unidade-amostra. Se um exame visual revelar, sem ambiguidades, a presença de água, considera-se que a marcação retrorrefletora não satisfaz o ensaio. 7.3. Se a inspeção visual não revelar a presença de água ou se subsistirem dúvidas, mede-se o coeficiente de retrorreflexão R′ segundo o método descrito no anexo 7, depois de se ter sacudido ligeiramente a unidade-amostra para eliminar o excesso de água da superfície. 8. RESISTÊNCIA DE LIGAÇÃO (NO CASO DE MATERIAIS ADERENTES DA CLASSE C) 8.1. A aderência dos materiais retrorrefletores é determinada após 24 horas de endurecimento mediante a utilização de um arrancamento a 90° numa máquina de ensaio de resistência à tração. 8.2. Os materiais retrorrefletores não devem poder ser removidos com facilidade sem que sejam destruídos. 8.3. Deve ser necessária uma força de pelo menos 10 N por 25 mm de largura, a uma velocidade de 300 mm por minuto para remover os materiais retrorrefletores do respetivo substrato. 9. FLEXÃO 9.1. No caso das amostras que devem ser ligadas a um substrato flexível, por exemplo, lonas, é aplicável o seguinte: 9.1.1. Toma-se um exemplar de uma unidade-amostra com 50 mm por 300 mm, fletindo-o uma vez longitudinalmente em torno de um mandril de 3,2 mm e fazendo-o aderir ao mandril por um período de 1 segundo. Efetua-se o ensaio a uma temperatura de 23 °C ± 2 °C. Nota: